973 



Lösung behandelt, bildet sich unter H 2 - Aufnahme Analcim 

 wieder zurück und zwar sowohl nach Digestion bei 200 als 

 auch bei 100°; neutral reagirende Na - Salzlösungen wirken 

 äusserst langsam auf geschmolzenden Analcim eiu. Es wurde 

 Analcimglas mit Na 2 C0 3 -Lösung (16 pCt.) behandelt: 



No. 15. 78 Stunden bei 200—210°. 



No. 15 a. 2V 2 Monate bei 100°. 



In beiden Fällen bildeten sich keine Krystalle , sondern 

 runde Körner, auch ging etwas Si0 2 in die Na-Lösung über; 

 durch 20tägige Behandlung des Analcims No. 15a mit KC1- 

 Lösung bildete sich wieder Leucit. *) Wirkt Na 2 C0 3 -Lösung 

 bei 100° kürzere Zeit auf Analcimglas ein, so bilden sichH 2 0- 

 reichere Verbindungen , wahrscheinlich Gemenge von Analcim 

 und dem Silicat No. 13; übrigens enthält wohl auch dieses 

 letztere Silicat kleine Mengen Analcim beigemengt , man darf 

 die Einwirkung von Na-Salzlösung auf das Silicat No. 12 nicht 

 zu lange ausdehnen, weil sich dann viel Analcim bilden würde. 



No. 14. No. 14a. No. 15. No. loa. No. 14b. 



H 2 . 



. . 8,52 



8,69 



8,84 



8,29 



0,93 



Si0 2 . 



. . 55,78 



55,32 



55,12 



55,85 



56,70 



A1 2 3 . 



. . 22,40 



22,51 



22,57 



22,32 



22,69 



K 2 . . 











19,68 



Na 2 . 



! 13,30 



13,48 



13,47 



13,54 







100 



100 



100 



100 



000 



9. Chabasit von Aussig No. 16 wird durch 1 monatliche 

 Digestion mit KCl-Lösung bei 100° in das K-Silicat No. 16a 

 und dieses durch lOtägige Behandlung mit Na 2 C0 3 - Lösung 

 (bei 100°) in das Na-Silicat No. 16 b übergeführt. Der Cha- 

 basit mit K 2 C0 3 - Lösung (15 pCt.) bei 200° 100 Stunden 

 behandelt, ergab das mit No. 16 a identische Silicat No. 16 c; 

 in die K 2 C0 3 -Lösung war etwas Si0 2 übergegangen. 



No. 16. No. 16a. No. 16b. No. 16c. 



H 2 . . 



. . 22,12 



16,41 



20,11 



16,86 



Si0 2 . . 



. 47,35 



47,60 



48,84 



47,11 



Al.O, . 



. 19,51 



18,99 



19,31 



18,87 



CaO . . 



. 10,24 









K 2 . . 



. . 1,43 



17,00 





17,16 



Na 2 . 



. . 0,15 





11,74 







100,80 



100 



100 



100 



2 ) Der H 2 0-Gehalt dieses Leucits betrug 0,66 pCt, die Bestimmung 

 der übrigen Stoffe vereitelte ein Unfall. 



